.'Î02 ÉTUDES ET MÉMOIRES 



longtemps prolongée produirait même Tattaque des parois cellulo- 

 siques qui seraient perforées. On interrompt l'opération lorsque les 

 parenchymes n'ont plus aucune résistance, ce (|ui permet d'isoler 

 sans ell'ort les fibres. Par l'opération du tcillac/e, on subdivise 

 ensuite mécaniquement les faisceaux fibreux. Le rouissage ne donne 

 pis toujours de bons résultats ; avec la ramic, par exemple, qui 

 supporterait bien le rouissage par suite de la longueur de ses 

 fibres, il ne permst pas une séparation facile des faisceaux et l'on 

 doit recourir à des procédés mécaniques, 



(^)uant aux faisceaux dont les fibres sont très courtes, on les 

 extrait le plus .«ouvent par des procédés mécaniques, car il importe 

 de conserver aux filaments toute leur résistance. 



c) Dissociation dos faiscoaur fibreux. — 11 est indispensable de 

 pratiquer cette dissociation, de manière à isoler complètement les 

 éléments, si l'on désire étudier au laboratoire les dimensions 

 et les particularités des fibres ; elle est parfois difTicile à obtenir 

 lorsque la lignification est profonde, il faut alors recourir à des 

 agents très énergiques, qui agissent non seulement sur la substance 

 intercellulaire, mais sur les parois elles-mêmes ; il en résulte alors 

 des modifications de l'aspect de la fibre, dont il n'est pas toujours 

 aisé de tenir compte. 



La filasse de lin est une des plus faciles à dissocier ; il suffit de 

 la froisser entre les doigts pour obtenir une séparation à peu près 

 complète des éléments que l'on achèvera facilement au moyen des 

 aiguilles à dissection. 



Pour la c/ianvre, la dissociation est déjà plus difficile à cause de 

 la légère lignification de la partie externe des fibi-es. On facilite 

 l'opération eu faisant au préalable bouillir la filasse dans une dis- 

 solution de carbonate de sodium à 10 "/,, ou dans une lessive alca- 

 line (par exemple une solution de potasse à i "/o) : la séparation 

 des éléments se fait ensuite assez facilenient en écrasant les fais- 

 ceaux sur une plaque de verre au moyen des aiguilles à disséc[uer. 



On peut obtenir la dissociation de la majeure partie des filaments 

 textiles, même lignifiés, par une macération de 2ï heures dans une 

 solution d'acide chromique. 



Dans les cas particulièrement difficiles, on a recours îi la macéra- 

 tion de Schultze ; ce procédé consiste à chauffer la filasse avec de 

 l'acide a/,oti({ue additionné d'une trace de chlorate de potassium ; 



